Vorschriften zu Metalllegierungen. — Ägyptisches Blau. 665 



1. Aus einer Mischung von 0,100 Lithiumcarbonat, 0,300 Soda, 

 0,300 Kaliumnitrat wurden erhalten 0,148 Lithiumsulfat (Berech- 

 nung: 0,1486 Li^SOj). 



2. 0,050 LioCOg, 0"350 NagCOg, 0,450 KCl ergaben 0,075 Li2S04 

 (Berechnung: 0,0743). 



3. 0,030 LioCOg, 0,120 Na^COg, 0,060 KNO3 ergaben 0,045 113804 

 (Berechnung: 0,0446). 



4. 0,100 LioCOg, 0.200 NaaCOg, 0,200 KCl ergaben 0,1475 LigSOi 

 (Berechnung: 0.1486). 



(Jmtrn. de Pharm, et de Oiim. T. XIX, 1889, p. 427.) 



Vorschriften zu Metalllegierungen, die als Ersatz für Stahl zur 



Anfertigung von Uhrfedern unii anderen MetaUgegenständen Verwendung 

 finden, die" gegen die Einflüsse von Luft, Feuchtigkeit, Elektricität und 

 Magnetismus unempfindlich sein sollen, und deren Elasticität auch bei 

 bedeutenden Temperaturschwankungen empfindlich konstant bleiben mufs, 

 veröffentücht M. Paillard: 



1. PaUadium 60 bis 75 TeUe, 



Kupfer 15 „ 25 „ 



Eisen 1 „ 5 „ 



2. PaUadium 50 „ 75 „ 



Kupfer 20 „ 30 „ 



Eisen 5 „ 20 „ 



3. PaUadium 65 „ 75 „ 



Kupfer 15 „ 25 „ 



Nickel 1 „ 5 „ 



Gold 1 , 2:^ „ 



Platin U „ 2 „ 



SUber 3 „ 10 „ 



Stahl 1 „ 5 „ 



4. PaUadium 45 „ 50 „ 



SUber 15 „ 25 „ 



Kupfer 15 „ 25 



Gold 2 „ 5 „ 



Platin 2 „ 5 „ 



Nickel 2 „ 5 „ 



Stahl 2 „ 5 „ 



Bei Vorschrift 1 wird die Hälfte des PaUadiums mit den anderen 

 metaUischen Elementen unter Zusatz von Borax und gepulverter Holz- 

 kohle geschmolzen, dann die andere Hälfte des PaUadiums zugesetzt imd 

 wenn alles geschmolzen ist, die Masse in die Giefsform ausgegossen. 



Bei Vorschrift 2 A^ird ebenso verfahren, dieselbe liefert ein etwas 

 biUigeres Präparat. 



Eine MetalUegierung, die die gewünschten Eigenschaften in besonders 

 hohem Mafse aufweist, wird nach Vorschrift 3 erhalten, während die vierte 

 Vorschrift ein MetaU liefert, welchem durch Härten ein aufsergewöhnlicher 

 Grad von Härte beigebracht werden kann. (Rec. scientif., durch Journ. de 

 Pharm, et de Chim. T. XIX, p. 510.) 



Über das ägyptische Blau oder Vestorius-Blau, einen von den 

 Römern in den ersten Jahrhunderten n. Chr. angewandten Farbstoff, 

 berichtet F. F o u q u e. Nach den Untersuchungen des Verfassers besteht 

 dieser Farbstoff aus einem DoppelsiUcat des Kupfers und Calciums und 

 hat die Formel: CaO . CuO . 4Si02. Nach Vitruve's Beschreibung wurde 

 er aus Sand, Natronblumen und Kupferspänen bereitet; mit Hilfe von 



